526 COSMOS. 



dans un bon fournonu a vent un melange dc lepidolithe, dc car- 

 bonate et de sulfate dc ban te en proportions convenables, la ma- 

 tiere fond et subit unc espece de liquation qui donne a la partie 

 infrrieure du crcuset un verre parfaitement fondu,mais visqucux; 

 et au-dessus un liquide extremement fluide que Ton peut enlcver 

 pendant que lc crcuset est encore chaud , soit a l'aidc d'une cuil- 

 lere en for, soit par decantation. 



« Ce liquide, en se refroidissant, donne une masse crislallisee, 

 blancbe ou legerement eoloree en rose pardu manganese. Si, an 

 lieu d'enlever ce liquide, on laisse refroidir le creuset, on trouve 

 deux masses solides sans adherence runeavec l'aulre. Getle ma- 

 ture cristalliscc et blanche est une combinaison de sulfate de 

 baryte avec du sulfate de potasse et du sulfate de limine. La 

 grande proportion de sulfate de baryte qu'elle contient, fait pre- 

 dominer la force cristalline de ce dernier scl, autant que j'aipu 

 en juger par la mesure d'un seul angle du prisme allonge que 

 presente cettc matiere. Un simple lavage a l'eau bouillante suffit 

 pour separerle sulfate de baryte des sulfales alcalins. 



« Ce procede qui rcussit parfaitement avec le lepidolithe, ne 

 reussit bien avec le petalite qu'aufant qu'on y ajoute une qnan- 

 tite de sulfate de potasse telle que la masse totale d'alcali 

 soit la meme que dans le lepidolithe. Cette influence de la quan- 

 tite d'alcali sur les resultats de l'operation , m'a conduit a re- 

 chercher, si, en augmentant encore la proportion meme dans 

 le lepidolithe, je ne parviendrais pas a enlever une plus grande 

 quantite de lithine ; l'extreme fusibilite du sulfate de limine isole 

 ou combine au sulfate de baryte renclait cette hypothese assez 

 vraisemblable, et l'experience est venue la confirmer. J'extrais 

 ainsi par une simple fusion environ 3 pour 100 de lithine, e'est- 

 a-dire autant pour lc moins que j'en retirerais en grand par la 

 methode analytique, a la fois trop lente ettrop dispendieuse pour 

 etre pratique. 



« Ce procede, que j'ai applique a 100 kilos de lepidolithe et a 

 70 kilos de petalite, permeLtra d'obtcnir facilement et a has prix 

 un alcali que la petitesse de son equivalent et ses proprietes spe- 

 ciales appellent deja a recevoir des applications. 



« Au carbonate et au sulfate de baryte on peut substituer la 

 chaux et lc sulfate de chaux ; on peut egalement employer la 

 chaux et le chlorure dc calcium , mais la volatilite du chlorure 

 de lithine m'a fait donner la preference aux sulfates. 



<( Les principals proprietes du lithium sont connues; ce metal 



